66  F.  Rinne,  Ein  1831  bei  Magdeburg  gefundenes  Eisen. 
bezw.  daß  eine  Erwärmung;  nur  sehr  allmählich  ihre  Auf- 
teilungswirkung; ausübt.  Während  gewöhnlicher  Stahl  bei  der 
Benützung  infolge  der  Reibungswärme  sich  alsbald  differenziert, 
d.  h.  umkristallisiert,  ertragen  sogen.  Schnelldrehstähle  (mit 
C,  Cr,  Wo,  auch  Mo)  lange  Zeit  erhebliche  Wärme  (Rotglut), 
ohne  diese  Umwandlung  durchzumachen.  Vielleicht  gibt  es 
auch  Stoffe,  welche  die  in  Rede  stehende  Umwandlung  der 
festen  (Fe,  Ni)-Lösung  begünstigen  und  bei  entsprechendem  Ver- 
hältnis von  Fe,  Ni  die  Bildung  von  Kamacit,  Taenit  und  Plessit 
zuwege  bringen.  Wie  auf  vielen  anderen  Gebieten  der  Meteo- 
ritenkunde sind  in  der  Hinsicht  gleichfalls  noch  Versuche  nötig. 
Selbstverständlich  kann  eine  Aufteilung  in  nickelreichen 
und  nickelarmen  Nickelferrit  nicht  statthaben,  wenn  der  Ni- 
G ehalt  die  Maximalzahl  für  die  Löslichkeitsgrenze  (bei  Meteor- 
eisen ca.  6,5  °/0  Ni)  nicht  überschreitet.  Solche  Ni-armen  Eisen 
sind  als  Meteore  und  als  Kunsterzeugnisse  Übereins.  Die  Samm- 
lern nicht  erwünschte  Fabrikation  sublacunitischer,  von  Meteor- 
eisen nicht  abweichender  Eisen  macht  keine  Schwierigkeit. 
Was  nun  das  Eisen  von  Magdeburg  angeht1,  so  stammen 
die  in  einer  Reihe  von  Sammlungen  vorhandenen  Stücke  von 
sechs  Eisenklumpen  im  Gesamtgewicht  von  137  Pfund,  die  1831 
in  der  Nähe  der  Stadt  Magdeburg  auf  dem  Wege  nach  Dorf 
Olvenstedt  beim  Straßenbau  aufgefunden  wurden.  Lehrer 
Kote  hielt  es  für  nicht  unwahrscheinlich,  daß  das  Eisen  der 
Meteorit  sei,  der  im  Jahre  998  bei  Magdeburg  gefallen  sein 
soll.  Es  waren  länglich  platte  Stücke,  z.  T.  mit  poröser 
Schlacke,  die  man  als  Anzeichen  eines  früheren  Schmelzver- 
suches mit  dem  vermeintlichen  Meteoreisen  ansah.  Man  fand 
auch  einige  Stücke,  die  nur  aus  Schlacke  bestanden.  Das 
Eisen  zeigte  zwei  Abänderungen,  eine  mehr  grobkörnige,  grau 
mit  starkem  Zusammenhalt  und  eine  feinkörnigere,  undeutlich 
schuppig,  heller  und  spröde.  Spez.  Gew.  der  ersten  Art  7,218, 
der  zweiten  7,389  nach  Stromeyer2,  der  dann  ferner  als  che- 
mische Zusammensetzung  ermittelte: 
1  Vergl.  außer  den  weiter  unten  angeführten  Zitaten  noch  v.  Schreibers, 
Über  die  neuerlichst  bei  Magdeburg  zufällig  aufgefundene  probl.  Metall- 
masse.   BAUMGARTEN'sche  Zeitschr.  2.  1.  1833. 
2  Stromeyer,  Chemische  Untersuchung  der  unlängst  bei  Magdeburg  ent- 
deckten und  für  Meteoreisen  gehaltenen  Eisenmasse.  Pogg.  Ann.  28.  551. 1833. 
